der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
59 
gen des Laacher See’s nnd bestimmte ihr specifisches Gewicht vor 
und nach dem Glühen. Vulcanischer Augit zeigt vor dem Glühen 
3,272 sp. Gew., nach dem Glühen 3,267 sp. Gew., also Abnahme 
0,005. Diese Differenz fällt in die möglichen Beobachtungsfehler 
und es findet eine deutliche Abnahme des spezifischen Gewichtes 
nicht statt. YulcanischeHornblende war vor dem Glühen 3,131, nachher 
3,146, Zunahme 0,0-5. Diese Zunahme des specifischen Gewichtes 
lässt sich (nicht gut erklären, wenn nicht durch Oeffnung von Hohl¬ 
räumen, die durch das Glühen zugänglich wurden. Jedenfalls hat 
keine Abnahme stattgefunden. Zum Vergleich wurde frische Horn¬ 
blende vom Siebengebirge (Stenzeiberge) genommen, welche nach 
ihrer ganzen Bildung noch nicht im Feuer gewesen war. Spec. Gew. 
vorher 3,194, nachher 3,156, Abnahme 0,038. Hier konnte also 
deutlich eine Abnahme des specifischen Gewichts wahrgenommen 
werden, und es bestätigte dies die Ansicht, dass das Vorkommen 
im Siebengebirge noch nicht mit Feuer in Berührung gekommen 
war, während die beiden Mineralien am Lacher See bereits die Ab¬ 
nahme des specifischen Gewichts erfahren hatten. Uebrigens ent¬ 
hielten diese beiden vulcanischen Producte noch ihren Wassergehalt, 
den sie bei ihrer Bildung auf nassem Wege eingeschlossen hatten. 
Der vulcanische Augit verlor durch Glühen 1,57 pCt. AVasser, die 
vulcanische Hornblende 0,532 pCt. Wasser, die frische Hornblende 
0,406 pCt. Wasser, und aus beiden Thatsachen geht hervor, dass 
alle drei auf nassem AVege entstanden waren, die zwei ersten aber 
bereits Glühhitze ausgestanden hatten. Der Sanidin des Siebenge¬ 
birges zeigte vor dem Glühen 2,514, nach dem Glühen 2,379, Ab¬ 
nahme 0,135, also eine sehr bedeutende Abnahme, ebenfalls dafür 
sprechend, dass die Feldspathe des Siebengebirges vom Feuer noch 
unberührt sind. Die Verdichtung der Kieselerde berechnen wir in 
jedem einzelnen Falle, indem wir die Abnahme des specifischen Ge¬ 
wichts dem geringsten specifischen Gewichte der Kieselsäure (2,2) 
hinzufügen, und mit Heranziehung der früheren Angaben erhalten 
wir folgende Tafel über die bis jetzt ermittelte Dichtigkeit der 
Kieselerde: 
Name n. 
Verlust am specifi- 
schen Gew. beim 
Glühen. 
Verdichtung der 
Kieselerde in dem 
Mineral. 
1) Opal, Glas, Schlacke, Zeolith, 
Kieselpanzer. 
0 
2,2 
2) Hornblende. 
0,038 
2,238 
3) Epidot. 
0,131 
2,331 
4) Sanidin. 
0,135 
2,335 
5) Orthoklas. 
0,200 
2,400 
6) Bergkrystall. 
0,451 
2,651 
7) Idokras. 
0,585 
2,685 
8) Granat. 
0,680 
2,880 
